283 







que podrian resultar con la aplicacion de pastas no mane- 

 jables, por la fonnacion de frecuentes huecos e intersticios 

 no rellenados; inconveniente, que se impide con el empleo 

 de una argamasa de cemento algo liquidado. 



Se ha constatado asimismo que las argamasas de los ce- 

 mentos de fraguacion lenta, sumergidas inmediatamente en 

 el agua, antes que hayan terminado de cuajar, alcanzan solo 

 una resistencia muy moderada, en comparacion a la que se 

 obtiene, cuando este proceso ya se habia verificado antes de 

 sumerjirlas ; de donde resulta que, cuando hay necesidad 

 de emplearlas en tales circunstancias, se las resguarda gene- 

 ralmente de los ataques directos del agua, cubriendolas in- 

 mediatamente con una capa de cemento romano de fragua- 

 cion rapida. Una vez cuajados, el agua ya no puede desha- 

 cer el conjunto, siguiendo entonces el compuesto su marcha 

 normal, progresiva de endurecimiento. 



Citare al respecto, los resultados comparativos, obtenidos 

 por Erdmenger con el empleo de un cemento Portland de 

 fraguacion lenta (12*), aplicando la argamasa (1 : 3), 6 embe- 

 tunandola directamente en el agua (A), 6 sumergiendola re- 

 cien al dia siguiente, despues de haber ya fraguado comple- 

 tamente el cemento (B). 





A 



B 





EMBETUNADA 



FRAGUADA 





DIRECTAMENTE EN EL 



AL AIRE E INTRODUCIDA 



ARGAMASA 1:3 



AGUA 



DESPUES EN EL AGUA 







Resistencia 



Resistencia 





Res is ten ci a 



a ia 



a la 





a la compresion por cent. 



compresion 



traccion 





cuadrado 



por 

 cent. cuad. 



por 

 cent. cuad. 





kilog. 



kilog. 



kileg. 1 



Despues de un dia 



0.23 



8.4 



» 



» una semana. 



17.80 



60.7 



» 





32 . 10 



114.4 



17.8 



